DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

Des expériences nouvelles nous ont indiqué 
qu’un laiton formé de 8 apparent pur (Cu — 55) 
durcit très peu par trempe; en effet, nous avons 
obtenu les résultats suivants : 
Recuit A :11f 
Trempé à 650° après chauffage de 10° : 119 
ER) — 118 
— 850 — 118 
On voit que : 
1° La trempe augmente généralement la dureté 
des alliages. Cette augmentation atteint au 
maximum 36 unités Brinell, soit une augmenta- 
tion de la charge de rupture d'environ 18 kg. 
Mais le plus souvent, elle est faible; pour le lai- 
ton à 560), de cuivre, elle n’est que de 10 unités 
Brinell, Les laitons formés de & apparent pur 
ne sont pas modifiés. 
2° La variation de dureté est d'autant plus 
accusée ‘que, tout en étant dans la zone « +$ 
apparent, on est plus riche en cuivre et partant 
plus riche en «. 
30 La température nécessaire pour obtenir le 
maximum de dureté dans les laitons « + 8 appa- 
rent est d'autant plus élevée que le laiton est 
plus riche en cuivre. 
4° Les laitons formés de la solution # à une 
teneur en cuivre inférieure à 70°}, durcissent 
légèrement par trempe, — par transformation 
partielle de + en £. 
Tout ceci est en concordance parfaite avec le 
diagramme, et l’on conçoit que si l’eutectoide 
est non résolu, si les alliages contenant cette 
espèce de troostite sont quasi-trempés, la 
trempe leur apporte une faible transformation, 
d'autant plus que l’on maintient l’état stable à 
température élevée. 
Des expériences en cours nous permettent d’in- 
diquer un point spécialement intéressant : 
M. Carpenter ! a étudié l’action de différents 
éléments sur le constituant apparent des laitons:; 
il a notamment montré que l’addition de nickel 
permet de résoudre l’eutectoïde. 
Ce fait, nous l’avons retrouvé très nettement 
dans l’étude nouvelle que nous terminons sur les 
laitons au nickel (fig. 72). Mais nous avons déter- 
minéles points de transformation de ces alliages 
et nous avons noté que le nickel les relève. Voici 
quelques chiffres à ce sujet : 
Points de transformation 
RE 
Titre fictif Echaufflement Refroidis- 
Cu Zn Ni 
sement 
60 40 0 Cu—60  4h5et 780 740 et 450 
59 45 0 Cu —55 445 450 
46,35 43,16 10,35 Cu—58,5 660et 810 760 et 660 
40,46 44,65 14,42 Cu—57 410 et 730 730 et 375 
46 54 0 Cu —46 450 450 
40 60 0 Cu —40 450 450 

1. Institute of Metals, t. VII, p. 59 ; 1912. 
541 
Il y a donc concordance fort intéressante entre 
ces deux faits : l'addition de nickel permet de 
résoudre l’eutectoïde et relève le point de trans- 
formation. 
c\ Au point de vue résistance électrique", les 
résultats obtenus par M. Portevin surun laiton à” 
50 °/, Cu et 49,8 °/, Zn ont été les suivants: 
Brut de coulée....,........ 4,6 microbms : cm° 
Trempé à 550°............. 5,2 
RER E ane euro 5,0 
Brempé an7D0 RENAN 2,8 
La résistance électrique est donc augmentée 
par trempe. 

Fig. 72. — Laiton au nickel : Eutectoïde (>< 900 
8 ) 
(«y résolu). 
$ 3. — Les Bronzes 
Pour les alliages de cuivre et d'étain, la ques- 
tion est beaucoup plus complexe ; il suffit de se 
reporter au diagramme que nous avons précé- 
demmentindiqué pour s’en rendre compte (fig. 24, 
page 480). 
Voici ce que l’on peut dire, en quelques mots, 
sur les modifications connues : 
a) Au point de vue structure, la trempe des 
alliages renfermant entre 73 et 86 °/, de cuivre, 
lesquels sont constitués à température ordinaire 
par les deux solutions solides & + à, fait appa- 
raître le constituant 8, lorsque la température 
dépasse 505°. On note que, d’après le diagramme 
même, il ya fort peu d’alliages qui donnent du 8 
pur, à température élevée. La plupart contien- 
nent de l’x (fig. 73, 74 et 75 et fig. 76 et 77). 
L’eutectoïde se transforme au-dessus de 525° et 
l’on obtient, comme l’ont montré Heycock et Ne- 
ville?, le constituant qui apparait généralement 
a 
1. Porrevix : C. r. Acad. Sc., 1912, t. CLV, p. 439. 
2. Hexcocx et NEvILLE : Proc. of the Royal Soctety. 
